5o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



expérimentales sérieuses et il peut subsister quelques doutes sur certaines 

 des mesures publiées. 



Des trois variétés de carbone, nous avons cru devoir choisir le graphite. 

 Le carbone dit amorphe n'est pas une matière définie; la présence de l'hy- 

 drogène y est constante et son état de combinaison inconnu. Pour le 

 diamant, par contre, d(?s expériences déjà très nombreuses donnent des 

 densités comprises entre 3,5o et 3,5i, c'esl-à-dire pratiquement identiques. 

 On est en droit de négliger les quelques mesures discordantes. Le gra- 

 phite, au contraire, paraît constituer une espèce chimique bien déterminée 

 et les mesures de densité ont été aussi nombreuses que discordantes. 



Nos expériences ont porté sur des échantillons de provenances très 

 différentes : 



i" Graphite Acheson. — Graphite artificiel exlrèmement pur, prépnré au four 

 électrique en partant d'anthracite très impur. Les parties triées renferment jusqu'à 

 99,9 pour 100 de carbone, toutes les matières minérales des cendres de l'anthracite 

 ayant disparu par volatilisation pendant la fabrication. Par places cependant, on trouve 

 dans de petites cavités quelques cristaux de carborundum. Il faut, bien entendu, les 

 éliminer avant toute mesure. La légèielè de ce graphite est extrême, il flotte sur l'eau 

 avec une densité apparente de 0,8. 



2° Graphite de Ceylan. — Graphite provenant d'un des gisements les plus impor- 

 tants de ce corps. Il se présente en lamelles cristallines et foisonne après attaque à 

 l'acide nitrique fumant. L'échantillon étudié renfermait 2,5 pour 100 de cendres. 



3° Graphite de l'Australie niéridionale. — Matière noirâtre sans apparence cris- 

 talline, très impure. 



4° Graphite de Mugrau {Bohème). — Masse compacte terne assez molle, montre 

 de petits cristaux, proportion de cendres notable. 



5" Graphite de Scharzbach {Bohème). — Même aspect que le précédent, très 

 tendre et très impur. 



6° Graphite du commerce. — Masse compacte obtenue industriellement par com- 

 pression après addition d'une matière grasse; jilus dur et plus brillant que les deux 

 précédents; cendres très alumineuses. 



7" Graphite d'Omenask { Groenland). — Lamellenx, très dur, brillant, cendres très 

 alumineuses. 



8° Graphite de la fonte {proi'enance inconnue). — Contient beaucoup de fer et un 

 peu de silicium. 



La méthode employée pour la détermination de ces densités repose sur 

 l'emploi des liquides lourds. On s'est servi de mélanges de bromure d'acé- 

 tylène et d'éther. Le premier de ces liquides était dilué avec le second jus- 

 qu'au moment où l'échantillon de graphite étudié tombait au fond du 

 mélange, On faisait alors le vide au-dessus du liquide, de façon à chasser 



